2^ M E M O I R E 



que l'inferieur 6c le fupdrieur , 6c de plus ou moms 

 dvafcs. Les trois premieres efpeces fouffrant des di- 

 latations inegales , a caufe de leur dpaiffeurindgale, pd- 

 riffent promptement par les angles; & ils font audi peu 

 propres a la depuration du verre , que les deux efpeces 

 fuivantes. Le verre fe fond & s'affine d'autant mieux 

 6c d'autant plus promptement , toutes chofes egales 

 d'ailleurs , qu'il offre plus de furface au feu rdflechi. 

 D'apres ce principe trcs-vrai , il me femble que les creu- 

 fets devroient etre des cones renverfds. Mais , ne por- 

 tant que fur un point , ils n'auroient pas afTez de fo- 

 lidite , 6c on perdroit trop fur la quantitd de matiere. 

 II y a un jufte milieu a prendre : c'eft de dormer au 

 diametre infdrieur un feptieme de moins qu'au diametre 

 fupdrieur. Cet dvafement , loin de nuire a la foliditd , 

 y contribue ; il eft tres-propre a la depuration du verre , 

 & laiiTe aux ereufets une capacity proportionnde a la 

 capacitd du fourneau , ou ne lui donne a faire ni trop 

 ni trop peu. 



Les meilleurs ereufets font ceux qui font faits avec 

 Fargille pure, prdparde 6c compofde comme ila dtd dit 

 ci-deflus. Ils doivent etre traitds avec la plus grande 

 propretd ; d'une dpaiffeur moyenne, d'un pouce ocdemi 

 dans hfleiche, 6c de deux pouces dans \o.jabkH.\t cull 

 montds droit, d'une egale dpaiffeur dans toutes les par- 

 ties de la Jleiche ; d'une forme convenable ; rebaitus . 

 avec foin, deffdehds tres-lentement , 6c recuits a un 

 feu violent 6c longtemps continud. 



DES MATIERES A CONVERTIR EN VERRE. 



Des quatre efpeces de terre ou pierres , c ale aire , 

 gypfeufe, argilkufe , 6c du genre des cailloux , que nous 

 connoiflbns , il n'y en a aucune de vitrifiable par elle- 

 mSme au feu le plus violent. Les experiences de M. 



Pott 



